Den canadiske nikkelproduktion. 
221 
Som det godtgjøres ved disse analyser, der med lethed 
knnde kompletteres ved en række øvrige analyser af de for- 
skjellige gjennemgangstrin, falder bessemeringen af kobbersten 
i to i cbemisk henseende næsten aldeles skarpt fra hinanden 
adskilte perioder: 
a) under den „første periode“ forslagges FeS, og der 
resulterer tilnærmelsesvis rent CU 2 S; 
b) under den „anden periode“ finder der sted en oxyda- 
tion af CU 2 S, hvorved resulterer nogenlunde rent metal- 
lisk Cu. 
Under den „første periode“ vil, strax luftens surstof kom- 
mer ind i stenbadet, saavel FeS som CU 2 S umiddelbart 
oxyderes hver for sig, efter formel: 
FeS -f- 30 = FeO + S0 2 
Cu 2 S + 30 = Cu 2 0 4 SO 2 . 
Dernæst vil der øieblikkelig finde sted en dobbeltomsæt- 
ning mellem det først dannede CU 2 O og det resterende FeS 
i stenbadet, efter formel: 
Cu 2 0 4 FeS = Cu 2 S + FeO. 
Totaliter vil det altsaa forholde sig paa den maade, som 
om kun FeS blev oxyderet. 
Under den „første periode“ vil ZnS og PbS i sin hel- 
hed eller næsten i sin helhed blive forslaggede; Ni S derimod 
vil, som det ogsaa illustreres ved sammenligning mellem 
analyserne No. 4 I og No. 4 II, for den allervæsentligste del 
holde sig i stenbadet, idet det ved surstoffets indvirkning 
umiddelbart først dannede NiO vil blive omsat med FeS, 
paa samme vis som ved CU 2 O. Denne omsætning mellem 
NiO og FeS finder dog ikke sted med fuldt saa høi intensi- 
tet som omsætningen mellem CU 2 O og FeS, af hvilken grund der 
under den „første periode“ maa forslagges forholdsvis lidt 
mere Ni end Cu. * 1 ) Og hvad Co angaar, saa vil dette metal 
paa grund af affinitetsforholdene maatte forslagges i forholds- 
vis endnu noget høiere grad, end hvad tilfældet er for Nfis 
vedkommende, — et moment, som bl. a. bestyrkes derved, at 
0 Det maa bero paa en tilfældighed eller paa en mindre unøiagtighed 
i analyseringen, at analyse no. 4 II viser lidt for høi eller vel snarere 
no. 4 I lidt for lav Ni-gehalt. 
